Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 151 
H Di max. (Mittel) 
189 Gauss 750 Erg 
392 11500 
595 17200 
798 19950 
1110 21600 
1527 22600 
2050 23600 
4090 25200 
6000 25800 
7380 26100 
8260 26300 
8940 26400 
9420 26500 
Man ersieht daraus, dass das maximale Moment bei H = 7000 Gauss 
bis auf etwa 3°/ erreicht ist. Die D,-Kurven streben also für 
wachsende H einer bestimmten, offenbar typischen Form zu, und 
können so zur Charakterisierung des Kristalls mit Vorteil verwendet 
werden. Die Figur 19 enthält auch den Beweis dafür, dass 6, für 
grössere H für ein bestimmtes Azimut wie - abnimmt: 
3. Die Magnetisierungsenergie. 
Die Drehmomente sind nun aber Grössen, die von der Lage 
des Kristalls zu einem äusseren Felde abhängen; es empfiehlt sich 
daher, eine mit ihnen zusammenhängende Grösse zu suchen, die 
diesen Nachteil nicht aufweist. Sie findet sich in der Magnetisierungs- 
energie. Im Anschluss an Weiss und Quittner!) lässt sich darüber 
folgendes ausführen: 
Werden alle Elemente eines magnetisierbaren Körpers aus dem 
Unendlichen an einen beliebigen Ort des Raumes gebracht, so ist 
die dabei geleistete Arbeit von der Art der Bewegung und der Form 
des Weges unabhängig. Es darf daher zur Vereinfachung der 
Rechnung angenommen werden, dass die Bewegung eine rein trans- 
latorische war, so dass die Arbeit der Drehmomente gleich Null 
wird und einzig die Kräfte Arbeit geleistet haben. Die Komponenten 
dieser Kräfte sind pro Volumenelement öv: 
1) P. Weiss, J. de Phys. 1904. 
V. Quittner, loe. eit. 
